UL 94
ইউএল 94, ডিভাইস এবং যন্ত্রপাতি পরীক্ষার অংশগুলির জন্য প্লাস্টিক সামগ্রীর জ্বলনশীলতার সুরক্ষার মান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার রাইটার্স ল্যাবরেটরিজ দ্বারা প্রকাশিত একটি প্লাস্টিক জ্বলনযোগ্যতা মান। নমুনাটি প্রজ্বলিত হওয়ার পরে শিখা নেভানোর বা ছড়িয়ে দেওয়ার উপাদানটির প্রবণতা মান নির্ধারণ করে। ইউএল-94 এখন আইইসি 60695-11-10 এবং 60695-11-20 এবং আইএসও 9772 এবং 9773 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিডব্লিউ-1 (উল্লম্ব তারের পোড়া) রেটিং কখনও কখনও ভুলভাবে ইউএল 94-এর সাথে যুক্ত হয়, তবে এটি (এবং কিছু অন্যান্য জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষা) ইউএল 1581 (বৈদ্যুতিক তার, কেবল এবং নমনীয় কর্ডের জন্য রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড) দ্বারা বর্ণনা করা হয়। শ্রেণিবিন্যাস সর্বনিম্ন (সর্বনিম্ন শিখা-প্রতিরোধী) থেকে সর্বোচ্চ (সর্বাধিক শিখা-প্রতিরোধী): এইচবিঃ একটি অনুভূমিক নমুনায় ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে; পুরুত্বের জন্য <76 মিমি/মিনিট <3 মিমি বা 100 মিমি ভি-2 এর আগে জ্বলতে থাকেঃ একটি উল্লম্ব নমুনায় 30 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলতে থাকে; জ্বলন্ত কণাগুলির ফোঁটার অনুমতি দেওয়া হয়। ভি-1: একটি উল্লম্ব নমুনার উপর 30 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলন্ত স্টপ; যতক্ষণ না তারা স্ফীত হয় ততক্ষণ কণাগুলির ড্রপগুলি অনুমোদিত। ভি-0: একটি উল্লম্ব নমুনার উপর 10 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলন্ত স্টপ; যতক্ষণ না তারা স্ফীত হয় ততক্ষণ কণাগুলির ড্রপ অনুমোদিত। 5ভিবিঃ একটি উল্লম্ব নমুনায় 60 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলন্ত স্টপ; কোনও ড্রিপ অনুমোদিত নয়; প্লাকের নমুনাগুলি একটি গর্ত তৈরি করতে পারে। 5ভিএঃ একটি উল্লম্ব নমুনায় 60 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলন্ত স্টপ; কোনও ড্রিপ অনুমোদিত নয়; প্লাকের নমুনাগুলি একটি গর্ত তৈরি করতে পারে না। পরীক্ষাগুলি সাধারণত ন্যূনতম অনুমোদিত পুরুত্বের 5x ইঞ্চি (127x12.7 মিমি) নমুনার উপর পরিচালিত হয়। 5ভিএ এবং 5ভিবি রেটিংয়ের জন্য, বার এবং প্লাক উভয় নমুনার উপর পরীক্ষা করা হয়, এবং শিখা জ্বলন উৎস অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ গুরুতর। ফেনা এবং ফিল্ম অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যা কম ঘনত্বের ফেনা উপকরণ (এইচএফ-1, এইচএফ-2, এইচবিএফ) এবং পাতলা ফিল্মের (ভিটিএম-0, ভিটিএম-1, ভিটিএম-2) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইচ. এফ-2:3 সেকেন্ডের মধ্যে পোড়ানো বন্ধ হয়ে যায়; 30 সেকেন্ডের কম পরে জ্বলতে থাকে; জ্বলন্ত ফোঁটার অনুমতি দেওয়া হয়। এইচ. এফ-1:2 সেকেন্ডের মধ্যে জ্বালা বন্ধ হয়ে যায়; 30 সেকেন্ডের কম পরে জ্বলতে থাকে; কোনও জ্বলন্ত ফোঁটার অনুমতি নেই। আরও দেখুন দাহ্য জ্বলনযোগ্যতা রেখাচিত্র অগ্নি পরীক্ষার তথ্যসূত্র বাহ্যিক লিঙ্ক ইউএল ইন্টারন্যাশনাল থার্মোপ্লাস্টিক টেস্টিং সেন্টার ওয়েবসাইট-পরীক্ষার পদ্ধতিঃ অ্যানিমেশনের সাথে জ্বলন (আগুন)। প্লাস্টিক ওয়েব-ইউএল94 তথ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্নি পরীক্ষার মান